boletín de bosques, pesca i caza 



fibras travesales pronunciadas, sin nudos o que éstos no sean de 

 diámetro superior al 20 por ciento del ancho de la pieza, ni tam- 

 poco mas de un 20 por ciento del grueso de la misma en los nudos 

 del canto; sin tarugos o que no escedan éstos del 10 por ciento 

 del ancho o grueso; no deberán estar dañadas por insectos u hon- 

 gos, ni torcidas, arqueadas, carcomidas por el fuego; las rasgadu- 

 ras no deben internarse en cada estremo mas del 10 por ciento 

 del laigo. 



En esta categoría no habrá tolerancia de albura cuando se trate 

 de tabla o tablones de duramen; cuando se trate de dumientes o 

 traviesas i piezas de escuadría se tolerará que en los ángulos ten- 

 gan hasta un 20 por ciento de albura del ancho o grueso de la pie- 

 za, pero no en su superficie, i un 10 por ciento para los palos re- 

 dondos. 



La falca de uno solo de los requisitos enumerados en cualquie- 

 ra de las categorías será suficiente para rebajar la pieza a la cla- 

 se que admita este defecto. 



El resto de las maderas cuyos defectos sean superiores a los 

 máximos indicados en la 3.^, categoría, o que no se encuadren en 

 los límites fijados, se considerará como madera de á.^ clase o de 

 deshecho, i servirá únicamente para usos inferiores. 



De esta clasificación se desprende cuan fácil es convertir trozos 

 i piezas de primei-a en oti os de 4.^ clase o deshecho en la confec- 

 ción de los trozos i de las piezas. 



Asi como han influido estas circunstancias, la época de la corta 

 i el modo de guardar los trozos en la calidad de la madera, tam- 

 bién influye el tratamiento que se le da hasta su venta en estado 

 perfectamente seco. 



Ya que hai en el país un sfocl' de madejas elaboradas de 2 i 3 

 años de edad será fácil proceder al secamiento natural i paulatino 

 de las piezas encastillándolas en tiempo de verano protejidas del 

 sol o a la sombra de los árboles, en el invierno bajo techo, pro- 

 curando que la secadura sea lenta i uniforme, que la base de los 

 castillos sea plana i horizontal, que estos sean bien aireados, que 

 circule el aire, pero que no sufra la madera directamente dc| 

 sol i de la lluvia, pues los dos últimos factores son los mayores 

 causante de la arqueadura, torcedura i 'rasgadura de las maderas 

 que la desperfeccionan tanto. La lenta i pareja secadura de la* 

 maderas aumenta su resistencia i durabilidad a la vez que evita 

 los defectos señalados. 



